jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
vert est une combinaison chimique ou un simple mélange, la « question de l'outremer » ne peut pas être résolue. Dans le présent travail, je me suis tracé la tâche de résoudre, autant que possible, la question relative à la nature chimique de l'outremer vert. A cet effet, j'ai étudié l'action sur cette substance de différents sels métalliques. J'ai employé pour les analyses trois sortes d'outremer. Un de ces échantillons provenait de la fabrique de Strobentz frères, à Budapest, les deux autres ont été fournis par la « Nürnberger Ultramarinfabrik ». Les échantillons bien lavés offraient sous microscope des masses
». Les échantillons bien lavés offraient sous microscope des masses très homogènes et d'un beau vert, ne contenaient ni soufre à l'état libre, ni fer et étaient exempts d'autres impuretés. Les analyses ont été effectuées de la façon suivante La substance parfaitement lavée avec de l'eau chaude et desséchée à 140° est traitée par une grande quantité d'eau et complètement décomposée ensuite par l'acide chlorhydrique étendu. La quantité d'eau à ajouter doit être suffisamment grande pour empêcher la formation d'acide silicique gélatineux. Le liquide obtenu est rapidement filtré au moyen d'une pompe. La majeure partie de l'acide silicique finement divisé
d'une pompe. La majeure partie de l'acide silicique finement divisé passe à travers le filtre et est éliminée de la portion filtrée par la méthode usuelle. Le résidu sur le filtre qui contient un peu d'acide silicique, et ce qu'on appelle le « résidu alumineux », est lavé avec de l'eau chaude. Pendant qu'il est encore humide, on l'introduit dans un vase de platine et l'on fait bouillir avec une solution de soude. On sépare de nouveau, par l'évaporation avec de l'acide chlorhydrique, l'acide silicique ainsi dissous, et, après avoir bien lavé le précipité, on l'ajoute à l'acide silicique séparé
bien lavé le précipité, on l'ajoute à l'acide silicique séparé de la portion filtrée. Quant au « résidu alumineux », on le calcine et on pèse. On dose l'alumine et le sodium par les méthodes usuelles. R. Hoffmann effectue le dosage du soufre total en faisant fondre l'outremer avec de la soude, du chlorate de potasse et de la soude caustique; d'autres l'oxydent avec du brome. J'ai employé la méthode de Heumann et ai procédé comme il suit: La substance a été pesée dans un petit creuset de porcelaine qui a été introduit dans un becherglas (maintenu dans une position
a été introduit dans un becherglas (maintenu dans une position presque horizontale) de façon que l'ouverture du creuset fut fermée par le fond du gobelet. Cela fait on a lentement redressé le gobelet de telle sorte que la substance est restée couverte par le creuset. On a ensuite versé dans le gobelet une couche haute de 2 centimètres d'acide azotique fumant et on l'a couvert d'un verre de montre. La décomposition commence immédiatement, mais il ne se dégage pas une trace d'hydrogène sulfuré, ainsi que je l'ai constaté au moyen d'une feuille de papier humectée par une solution d'acétate plombique.
d'une feuille de papier humectée par une solution d'acétate plombique. On complète la décomposition et l'oxydation par réchauffement au bain-marie, on décompose les azotates par de l'acide chlorhydrique, et, après l'élimination de l'acide silicique, on détermine l'acide sulfurique. R. Hoffmann fut le premier à appeler l'attention sur le fait que l'outremer est très hygroscopique et ne perd pas complètement son eau même à 140° centigrades. À une température plus élevée, l'outremer s'altère en dégageant du soufre et fixant de l'oxygène. Il en résulte que l'eau contenue dans l'outremer ne peut pas être déterminée par calcination. Je l'ai dosée en calcinant
pas être déterminée par calcination. Je l'ai dosée en calcinant la substance, desséchée à 140°, dans un tube à combustion dont la partie antérieure contenait du chromate de plomb sec pour absorber l'acide sulfureux. Le poids de l'eau dégagée par la substance était facile à déterminer. Les analyses ainsi effectuées ont donné les résultats suivants (i) L'acide azotique fumant du commerce contient presque toujours de l'acide sulfurique. Pour l'épurer, je l'ai distillé sur de l'acide d'argent. La portion distillée était complètement exempte d'acide sulfurique. I. Outremer vert (Strobentz frères). Moyenne. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Eau. 1.95
Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. Eau. 1.95 2.05 2.00 Résidu alumineux. 1.90 1.70 1.80 Si. 16.70 16.76 16.79 16.73 Al 15.97 15.85 15.94 15.92 Na. 18.48 18.13 18.15 18.49 S. 7.16 7.30 7.31 7.19 En soustrayant l'eau et le résidu aluminieux, qui n'appartiennent aucunement à la constitution de l'outremer, et recalculant les valeurs moyennes pour 100, on obtient les nombres suivants: Pour 100. Rapport atomique. Si. 17.43 0.622 ou 2.658 Al 16.60 0.606 2.590 Na. 10.72 0.834 – 3.564 S. 7.49 0.234 – 1 Total (par défaut): 39.33 2.463 – 10.852 100.00 II. Outremer vert (Nürnberg). Moyenne.
39.33 2.463 – 10.852 100.00 II. Outremer vert (Nürnberg). Moyenne. Pour 100. Pour 100. Eau. 1.18 4.33 1.60 Résidu aluminieux. 1.40 1.40 Si. 17.14 47.21 17.18 Al. 15.87 15.87 Na. 18.14 18.12 18.18 S. 6. 9.7 7.0 6.97 Soustraction faite de l'eau et du résidu alumineux, on a Pour 400. Rapport atomes. Si. M 0.6M M a.808 Al. 16.30 0.597 2.683 Na. 18.66 0.8~ – 3.633 S. 7.17 0.2M – t O(pMdifrërenoe). 40.25 !.Bÿi 11.254 100.00 IH. – OM!remM' vert n" t g.i:?a (Nurnberg). t 8 Moyenne. FonrtOU. Pour 100. PmriOO. Eau. '.M i.t6 i.i9 MsMuattLminenx. i.H t.H Si. 19.7!!
PmriOO. Eau. '.M i.t6 i.i9 MsMuattLminenx. i.H t.H Si. 19.7!! t6.7S t6.74 A! i6.iS n t6.)S Na. i8.08 tS.tï tB.iO 8. 6.7S 9.'S 6.83 En recalculant ces nombres pour la substance exempte d'eau et d' "alumine" on obtient les résultats suivants: Pour 100. Rapport atomique. Si. 17.18 0.618 ou 2.74 Na. 16.20 0.607 ~.7M Na. 18.68 0.808 3.67S S. 7.05 0.220 – i 0 (par différence) 40.62 Ï.538 –H.B36 100.00 Il est très remarquable que la composition de ces trois échantillons d'outremer provenant de différentes fabriques offre une concordance qui saute aux yeux. Ce fait seul rend probable la supposition
saute aux yeux. Ce fait seul rend probable la supposition que l'outremer vert est une combinaison chimique. Pour la vérifier expérimentalement, j'ai préparé les sels d'argent, de plomb et de zinc de l'outremer vert. Sur l'outrèmer argentique. Pour démontrer le fait que l'outremer bleu est une combinaison définie, Heumann (1) prépara, par l'échange du sodium contre des quantités équivalentes d'autres métaux, les outremers argentique, lithique et potassique. À la même époque, Philipp (2) étudia l'action sur l'outremer bleu de l'azotate d'argent, mais il affirme que la solution d'azotate d'argent décompose l'outremer avec formation d'un corps jaune sale qui dégage de
l'outremer avec formation d'un corps jaune sale qui dégage de l'hydrogène sulfuré sous l'action de l'acide chlorhydrique étendu. Unger (3) trouva que, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, il ne se produit aucune décomposition; la réaction donne lieu à la formation d'outremer argentique. Mais ce fut Heumann qui réussit le premier à préparer l'outremer argentique à l'état pur. Heumann prépara également le sel argentique de l'outremer vert et constata que ce sel se distingue de celui de l'outremer bleu en ce que le chlorure de sodium peut le convertir de nouveau en outremer vert. Pour préparer l'outremer argentique, j'ai
de nouveau en outremer vert. Pour préparer l'outremer argentique, j'ai procédé comme il suit J'ai chauffé à 190-125° dans un flacon Lintner 20 grammes d'outremer vert, bien lavé, avec 50 à 60 centimètres cubes d'une solution à 30 pour 100 d'azotate d'argent. Au bout de 48 heures, j'ai retiré, au moyen d'une pipette, 20 centimètres cubes de liquide et les ai remplacés par la même quantité de la solution d'azotate d'argent. J'ai répété cette opération encore une fois. J'ai continué de chauffer pendant 168 heures en maintenant jour et nuit la température à 120-125° (au moyen d'un régulateur à gaz).
la température à 120-125° (au moyen d'un régulateur à gaz). J'ai lavé avec de l'eau le produit de la réaction jusqu'à ce que l'eau de lavage ait cessé de contenir de l'argent. Le corps ainsi obtenu et desséché 130-140° est d'un jaune verdâtre et se décompose sous l'action des acides sans donner naissance à de l'hydrogène sulfuré. J'ai analysé cette substance par la méthode de Heumann en la modifiant dans ce qui suit Pour doser le silicium, l'argent, l'aluminium et le sodium, j'ai décomposé par de l'acide chlorhydrique fortement étendu une quantité pesée de substance. Le liquide qui surnageait le
une quantité pesée de substance. Le liquide qui surnageait le précipité noir formé a été évaporé d'abord seul, pour rendre insoluble l'acide silicique, et ensuite en présence du précipité noir. En faisant digérer la substance avec de l'acide chlorhydrique étendu, l'aluminium et le sodium pouvaient être éliminés et dosés de la façon usuelle. Le résidu, qui contenait à côté de l'acide silicique et du « résidu alumineux » du sulfure d'argent et du chlorure d'argent, a été après dessiccation calciné dans de l'hydrogène, pour réduire ces deux sels, et épuisé par de l'acide azotique. La réduction et l'extraction subséquente par
par de l'acide azotique. La réduction et l'extraction subséquente par de l'acide azotique ont été répétées encore deux fois pour assurer la complète séparation de l'argent. L'acide silicique et le résidu alumineux ont été pesés après dessiccation et calcination, et l'argent a été dosé dans les solutions obtenues soit par titrage, soit par transformation en chlorure d'argent. Pour doser le soufre, on a oxydé, d'après la méthode de Heumann, une quantité déterminée de substance par de l'acide azotique fumant, et, après avoir évaporé le liquide, on a fondu le résidu, dans un creuset de porcelaine, avec du carbonate de potasse.
dans un creuset de porcelaine, avec du carbonate de potasse. On a fait bouillir la masse obtenue avec de l'eau, on a dosé l'argent par transformation en chlorure d'argent, et dans la solution aqueuse on a précipité l'acide sulfurique. L'argent ayant déjà été dosé dans l'opération précédente, il est plus commode de procéder comme il suit On traite par de l'acide azotique fumant une quantité pesée de substance, on évapore et on humecte le résidu par de l'acide chlorhydrique concentré. L'argent se précipite, avec l'acide silicique, à l'état de chlorure, et dans la portion filtrée on peut facilement doser l'acide
et dans la portion filtrée on peut facilement doser l'acide sulfurique. Je n'ai pas dosé séparément le « résidu alumineux ». J'ai calculé sa valeur d'après le rapport qui existe dans l'outremer vert entre l'acide silicique et le résidu alumineux L'eau a été déterminée comme dans l'outremer sodique. Dans toutes les analyses de l'outremer argentique, ainsi que dans celles des autres composés métalliques de l'outremer vert, j'ai toujours trouvé de petites quantités de sodium. Heumann constata le même fait, d'où il faut conclure que le sodium de l'outremer ne peut pas être remplacé en totalité par d'autres métaux. Mais, en
pas être remplacé en totalité par d'autres métaux. Mais, en raison de la petite quantité de ce métal retenu par le nouveau composé, et de la difficulté que l'on éprouverait à déterminer la façon dont il faut en tenir compte dans le calcul de la composition de cette substance, Heumann croit plus commode de ne pas en tenir compte du tout. J'ai donc supprimé le sodium dans le calcul des résultats analytiques définitifs, ce qui rend la valeur de l'oxygène (calculée par différence) un peu trop élevée. Les analyses du composé argentique de l'outremer vert ont donné les résultats suivants
composé argentique de l'outremer vert ont donné les résultats suivants La Moyenne. Pour 100. Pour 400. Pour 100. Eau. 1.00 1.80 1.86 Résidu alumineux. 0.94 0.80 0.87 Si. 8.78 8.63 8.7 Al. 9.5 9.43 9.41 Ag. 48.82 48.79 48.81 Na. 1.07 1.03 1.01 S. 3.96 4.03 4.00 Après avoir soustrait les nombres représentant la teneur de la substance en eau, "résidu alumineux", supprimé celui représentant le sodium, et recalculé les résultats analtiques, on a Pour 100. Rapport atomique. Si. 0.385 ou 2.500 At. 9.65 0.353 2.758 Ag. 50.18 0.466 3.643 S. 4.0 0.106 – 0. ~7.8 1.998 – i3.9(iS iOO.OO
S. 4.0 0.106 – 0. ~7.8 1.998 – i3.9(iS iOO.OO Sur l'outremer plombique. L'action des sels plombiques sur l'outremer ne fut jusqu'ici étudiée que par l'hippi. Mais ce chimiste se borne à constater le fait que l'outremer bleu, chaude avec de l'azotate de plomb à la température de 160 à 470° fournit un corps jaune sale qui, soumis à l'ébullition avec de l'acide chlorhydrique, dégage de l'hydrogène sulfure et devient blanc. Ce corps ne peut pas être de l'outremer plombique, vu que celui-ci devient noir sous l'action des acides, par suite de la formation du sulfure de plomb. J'ai étudié
suite de la formation du sulfure de plomb. J'ai étudié l'action des sels plombiques sur l'outremer de la même manière que l'action des sels argentiques, et je suis arrivé par cette méthode à préparer de l'outremer plombique pur. 30 grammes d'outremer vert ont été chauffés à 140° environ pendant sept jours avec 45 grammes d'azotate de plomb dissous dans 100 centimètres cubes d'eau. L'action a été très lente, de telle sorte qu'au bout de sept jours la substance contenait encore 3.6 pour 100 de sodium. L'échauffement a donc été continué pendant deux jours avec une solution fraîche d'azotate de plomb.
pendant deux jours avec une solution fraîche d'azotate de plomb. Le produit ainsi obtenu est, comme l'outremer argentique, jaune verdâtre. Sous l'action des acides, il se noircit, par suite de la formation du sulfure de plomb, et dégage de l'hydrogène sulfure. L'acide acétique le décompose sans dégagement d'hydrogène sulfuré. L'analyse de ce composé a été effectuée de la façon suivante Une quantité pesée de substance, desséchée à 140°, est oxydée avec de l'acide azotique fumant, et évaporée à siccité. On ajoute de l'eau et on filtre. La silice, le résidu alumineux et le sulfate de plomb restent sur le filtre,
alumineux et le sulfate de plomb restent sur le filtre, tandis que la portion filtrée contient du plomb, de l'aluminium et du sodium. On précipite le plomb par de l'acide sulfurique, l'aluminium par de l'ammoniaque et on dose le sodium à l'état de sulfate de soude. Le résidu composé de silice, d'alumine et de sulfate de plomb est traité par une solution de bicarbonate de soude qui fournit à la température ordinaire du carbonate de plomb et du sulfate de soude. Le résidu bien lavé est repris par de l'acide azotique et évaporé pour rendre la silice insoluble. On pèse
azotique et évaporé pour rendre la silice insoluble. On pèse ensemble la silice et le résidu alumineux et on calcule la valeur de celui-ci comme il a été dit plus haut. Dans la solution obtenue dans le traitement du résidu par la solution de carbonate de soude, on dose le soufre total et la petite quantité d'acide silicique qu'elle contient d'ordinaire. On dose également la petite quantité d'acide sulfurique qui se trouve à l'état de sulfate de soude dans la solution mentionnée plus haut, et on ajoute le nombre obtenu à celui qui représente le soufre total. De cette façon,
à celui qui représente le soufre total. De cette façon, les résultats suivants ont été obtenus À Moyenne. Pour 100. Pour 100. Eau. 3.63 3.99 3.96 Résidu alumineux. 1.05 1.03 1.02 Si. 9.5 9.51 9.55 At. 8.25 8.16 8.19 Pb. 46.05 46.33 46.13 Na. 0.93 1.06 1.00 S. 4.06 3.94 4.00 Après avoir recalculé ces résultats comme il a été indiqué plus haut, on a Pour 100. Rapport atomique. Si. 0.04 0.357 ou 2.750 At. 8.62 0.317 – a.435 Pb. 48.54 0.235 – 1.793(Na3.586) S. 4.4 0.431 – 1 0. ~8.89 1.786 – 10.760 100.00 On voit d'après ce tableau
~8.89 1.786 – 10.760 100.00 On voit d'après ce tableau que, dans le traitement de l'outremer vert par l'azotate de plomb, le sodium est presque totalement remplacé par du plomb et que la substitution a lieu en quantités équivalentes. Sur l'effet des sels de zinc Ce fut également Hippé qui étudia le premier l'action sur l'outremer des sels de zinc. Il observa le fait que l'outremer vert, soumis à l'ébullition avec du sulfate de zinc, se boursoufle et se transforme en une masse bleue. Il trouva dans la solution une trace d'alumine et une grande quantité de sodium, tandis que
trace d'alumine et une grande quantité de sodium, tandis que l'outremer contenait du zinc. Suivant Hippé, il se produit dans ce cas deux réactions simultanées, mais distinctes l'outremer vert se convertit, par la soustraction des éléments du sulfure de sodium, en outremer bleu lequel s'empare du zinc pour former un composé zincique. Par ses recherches quantitatives, Hippé croit avoir démontré que le zinc ne se substitue pas directement au sodium de l'outremer, mais qu'il se produit avec décomposition. Cependant, la répartition du soufre, telle qu'elle résulte du traitement de l'outremer par les acides, reste dans ce produit de décomposition la
par les acides, reste dans ce produit de décomposition la même que dans l'outremer primitif, d'où Hippé tire la conclusion que le mode dont le soufre se trouve combiné dans l'outremer n'est pas essentiel à la constitution de ce dernier. Hippé étudia ensuite l'action, à la température de 160 à 170°, d'une solution de sulfate de zinc sur l'outremer bleu et obtint un corps blanc qui contenait une grande quantité de sodium et d'alumine exempte de zinc, d'où il conclut que, par l'action prolongée du sel de zinc, il se produit une complète décomposition de l'outremer. Plus tard, il trouva
produit une complète décomposition de l'outremer. Plus tard, il trouva que l'action du sulfate de zinc n'avait lieu que 'M.«jfu'une certaine limite, et que la solution de ce sel ne décomposait que le silicate qui accompagnait l'outremer et n'attaquait pas ce dernier. L'outremer vert résistait moins à l'action du sulfate de zinc et on pouvait y remplacer par du zinc une quantité de sodium un peu plus grande que dans l'outremer bleu. J'ai étudié de la façon suivante l'action du sulfate de zinc sur l'outremer vert 20 grammes d'outremer bien lavé et desséché à 100° ont été chauffés à 140-145°
lavé et desséché à 100° ont été chauffés à 140-145° en tube fermé avec 100 centimètres cubes d'une solution à 30 pour 100 de sulfate de zinc. La masse s'est boursouflée, est devenue au bout de 20 heures bleuâtre et contenait encore 6 pour 100 de sodium. Après un nouvel échauffement pendant 30 heures, j'ai obtenu un corps blanc pur qui, bien lavé et desséché à 110°, ne contenait que 0,7 pour 100 de sodium. Le liquide ne renfermait point d'alumine. Ce produit a été analysé comme il suit On a traité par de l'acide azotique fumant une quantité pesée
a traité par de l'acide azotique fumant une quantité pesée de substance desséchée à 140°, on a décomposé par de l'acide chlorhydrique les azotates formés, filtré et dosé l'acide sulfurique dans la portion filtrée. Dans une autre portion, on a dosé l'acide silicique et le résidu alumineux en traitant par de l'acide chlorhydrique et évaporant à sec. La valeur du « résidu alumineux » a été calculée comme il a été dit plus haut. La solution chlorhydrique a été neutralisée par de la soude, traitée par de l'acide acétique et de l'acétate de soude, et le zinc a été déterminé
de l'acétate de soude, et le zinc a été déterminé à l'état de sulfure de zinc. La portion filtrée a été évaporée, acidulée par de l'acide chlorhydrique, et l'alumine a été précipitée par de l'ammoniaque. Pour doser le sodium, on a décomposé par de l'acide fluorhydrique une quantité pesée de substance additionnée d'acide sulfurique, précipité le zinc et l'aluminium et séparé le sulfate de sodium. L'eau a été déterminée comme dans les expériences précédentes. Le composé zincique de l'outremer, desséché à 140°, donné à l'analyse les nombres suivants: (1) Bulletin de la Société Royale des Pays-Bas, t. 10, p. 107.
de la Société Royale des Pays-Bas, t. 10, p. 107. Moyenne. pour 100. Eau. 10.90 10.80 10.85 Résidu alumineux. 1.51 1.56 1.53 Si. 14.43 14.45 14.44 Al. 13.83 13.86 13.85 Zn. 19.78 19.98 19.88 Na. 0.72 0.74 0.72 S. 5.86 5.92 5.76 Après avoir recalculé ces résultats comme dans les analyses précédentes, on a pour 100. Rapport atomique. Si. 16.18 0.577 ou 2.800 Al. 13.53 0.497 2.400 Zn. 22.73 0.300 1.700(3.400) S. 6.58 0.906 (Résidu). 40.98 2.667 – 5.46t 100.00 Ce composé contenait une très grande proportion d'eau qu'il ne perdait pas même par une dessiccation prolongée à 140°. Il
perdait pas même par une dessiccation prolongée à 140°. Il est donc probable que cette eau appartenait à sa constitution. La substitution du zinc au sodium s'est produite dans ce cas aussi en quantités équivalentes et était à peu près complète, tandis que Philipp ne réussit que jusqu'à un certain point à remplacer le sodium par du zinc. Aucune décomposition n'a eu lieu, attendu que le rapport atomique est conservé dans ce composé le même que dans l'outremer primitif. Il en résulte qu'il faut envisager cette substance comme un véritable composé zincique de l'outremer. Dans les tableaux suivants, j'ai mis
composé zincique de l'outremer. Dans les tableaux suivants, j'ai mis en regard les résultats obtenus dans les expériences décrites plus haut A. DIFFÉRENCES. DES PARTIES EN POIDS D'OUTREMER CONTIENNENT Si Al Na S O (soustraction faite de l'eau et de celle du résidu alumineux). 1. Outremer vert (Strobel frères). 17.43 10.47 19.18 7.49 40.86 2. Outremer vert (Dresden). 17.36 16.30 18.60 7.77 40.23 3. Outremer vert extra n°1 (Nürnberg). 17.30 16.57 18.85 7.68 40.63 4. Outremer argentique. 8.95 9.85 Ag 5.04 4.71 7.25 5. Outremer plombique. 10.04 8.62 Pb 48.54 4.21 28.59 6. Outremer zincique. 16.38 13.53 Zn 22.73 6.58
4.21 28.59 6. Outremer zincique. 16.38 13.53 Zn 22.73 6.58 40.98 B. DIFFÉRENCES ANALYTIQUES. Si Al Na S O Outremer vert. 9.688 9.690 3.364 10.085 Outremer vert (Dresde). 2.808 9.683 3.633 11.025 Outremer vert (extra). 9.706 9.727 3.672 11.293 Outremer argentique. 3.800 9.738 3.533 13.365 Outremer plombique. 2.735 5.490 3.486 10.579 Outremer zincique. 6.800 6.428 3.400 11.654 On voit d'après ces tableaux que des échantillons d'outremer provenant de fabriques différentes ont à peu près la même composition, ce qui est peut-être l'effet du hasard. Mais ce qui est certain, c'est que, sous l'action des sels métalliques, l'outremer vert engendre de
que, sous l'action des sels métalliques, l'outremer vert engendre de nouveaux composés qui ne se distinguent de l'outremer primitif qu'en ce qu'ils renferment, à la place du sodium, d'autres métaux. La substitution a lieu en quantités équivalentes, et le rapport atomique reste toujours le même. Les composés métalliques de l'outremer vert peuvent être de nouveau transformés dans l'outremer primitif, et c'est là un fait qui prouve que ces composés ont la même constitution que l'outremer. Mes recherches relatives à ce sujet ne sont pas encore terminées et je ne mentionnerai que très brièvement les résultats obtenus. Dans la conversion de
que très brièvement les résultats obtenus. Dans la conversion de l'outremer argentique en outremer vert, j'ai, en somme, suivi le procédé au moyen duquel Heumann avait obtenu la régénération de l'outremer bleu par son composé argentique. J'ai mélangé 5 grammes d'outremer argentique avec 15 grammes d'iodure de sodium et chauffé jusqu'à fusion dans un creuset couvert. Après le refroidissement, j'ai épuisé la masse obtenue avec de l'eau et une solution étendue de cyanure de potassium pour éliminer l'iodure d'argent formé. Le résidu bien lavé avec de l'eau est d'un vert clair, se comporte comme l'outremer vert et ne contient que
clair, se comporte comme l'outremer vert et ne contient que quelques millimètres d'argent. L'analyse de ce composé, desséché à 140°, a donné les résultats suivants 1 2 3 Moyenne. pour 100. pour 100. pour 100. Eau. 11.63 11.62 11.62 Résidu alumineux. 1.79 1.77 1.77 Si. 16.39 16.45 16.42 Al. 15.85 15.44 15.63 Na. 18.84 18.40 18.62 Ag 0.28 0.28 0.28 S. 6.93 6.80 6.86 Si l'on soustrait les valeurs de l'eau et du résidu alumineux, on a pour 100. Rapport atomique. Si. 14.98 0.603 ou 2.791 Al. 15.78 0.577 – 2.667 Na. 18.96 0.814 – 3.768 S. 6.93 0.286 –